입 도 조성 과 앞 이 두껍 고 뒤 로 갈수록 얇 아 지 는 원리 에 따라 , 전기 용융 크롬 커런덤 94 부 와 산화 크롬 7 부 를 우선 습식 분쇄기 에서 건식 혼합 하 고 , 입자 와 미세 분말 이 균일 하 게 혼합 된 후 겔 결합제 5 . 5 부 를 첨가 하 고 , 500 T 의 압력 으로 압축 하 여 , 벽돌 로 성형 하 며 , 얻 어 진 벽돌 을 건조기 에 넣 고 , 100 - 150 ℃ 온도 환경 하 에서 24 시간 건조 시킨 후 , 건조 된 벽돌 을 고온 터널 가마 에 넣 어 소성 하 며 , 소성 온도 는 1300 ℃ 이 며 , 소성 온도 조건 하 에서 의 보온 시간 은 8 시간 이 며 , 이 에 의해 유색 제련 용융 용광 로 서브 작업 층 용 내화 재료 가 제조 된다 .